Dünger. 



267 



6) Rohes Knochenmehl vex'schiedener Körnung mit 20,57 bis 

 25,55% Phosphorsäure. 



7) Gedämpftes Knochenmehl von verschiedener Korngrösse mit 

 22,01—22,37% Phosphorsäure. 



8) Knochenasche aus No. 7 bereitet mit 38,71% P2O5. 



9) Roher Mejillonesguano mit 35,25% Phosphorsäure. 



10) Lahnphosphoritmehl mit 26,68% P2 O5. 



11) Phosphatknollen aus Eisenerzen gemahlen mit 23,64% P2O5 



12) Phosphorsaures Eisen gefällt mit 39,68 7o P2O5. 



13) Phosphorsäurehaltiger Waschschlamm der Eisenerze von 

 Gross-Bülten mit 3,17% P2O5. 



14) Phosphorsaur. Aluminium, gefällt, mit 46,40% Phosphorsäure. 

 Als Versuchsboden diente sowohl Material von Hochmooren, die sich 



durch ihren sehr geringen Gehalt an Mineralstoffen auszeichnen, nämlich: 



a. die oberste Schicht des Hochmoors, der Haidehumus. 



b. der darunter liegende Moostorf, 



c. der amorphe schwarze Torf, das Material der Torffabrikation, 



d. ein Moostorfboden in Dungcultur (Veencultur), 



e. ein Haidehumus-Moostorfboden in Kalkcultur, 



als auch Material aus den unter ganz anderen Bedingungen gebildeten 

 Niederungsmooren, die sich durch ziemlich bedeutenden Aschengehalt be- 

 sonders an Kalk auszeichnen und daher im Gegensatz zu den sauer reagi- 

 renden Hochmoorböden die Humussäure oft gebunden enthalten, nämlich: 



f. Moor aus dem Drömling von Cunrau (neutral reagirend), 



g. Moor aus einer Moorwiese an der Wörpe (schwach sauer), 

 h. Moorwiesenboden aus dem Emsgebiet (schwach sauer), 



i. Sog. .,Dargmoor" von Kehdingen an der Eibmündung (schwach 

 sauer). 

 100 Theile der getrockneten Moorsubstanz enthalten: 



Organ. 

 Sub- 

 stanz 



Mineral, 

 Sub- 

 stanz 



Unlösl. 



in con- 



centrirt. 



Salz- 



Kalk 



Phoa- 

 phor- 

 säure 



A. Material vom Hochmoor. 



a. Haidehumus 



b. Moostorf 



c. Braunschwarzer Hochmoortorf . , . 



d. Cultivirter Moostorf (200jährige Cultur) 



e. Gekalkter Haidehumus-Moostorf . . . 



B. Material von Niederungsmoor. 



Drömlings Moor 



Wiesenmoor a. d. Wumme-Niederung 

 „ a. d. Ems-Niederung . 

 Dargmoor 



86,40 

 98,70 

 97,90 

 62,70 

 84,90 



78,00 

 80,50 

 26,60 

 92,10 



13,60 



1,30 



2,10 



37,30 



15,10 



22,00 



19,50 



73,40 



7,90 



10,48 

 0,57 

 0,91 



4,63 



7,64 



? 

 ? 



2,25 



0,50 

 0,11 

 0,23 

 1,37 

 5,04 



0,25 

 0,03 

 0,03 

 0,47 



9 



6,48 

 2,73 

 0,84 

 1,17 



Die Ausführung der Versuche geschah nun in der Weise, 



0,37 

 0,20 

 0,62 

 0,07 



dass 25 g 



resp. 50 g lufttrocknes, feingemahlenes Moormaterial in einem Becherglas 



